1012 EISEN, KOBALT UND NICKEL. 



Hydraten, was zweifellos unter der Mitwirkung von Feuchtigkeit 

 vor sich , geht, denn in trockner Luft oxydirt sich das Eisen 

 gar nicht und ausserdem enthält der Eisenrost immer Ammoniak, 

 welches sich beim Einwirken von Wasserstoff im Entstehungs- 

 zustande auf den Stickstoff der Luft bildet. Am schwersten 

 rostet polirter Stahl; aber in feuchter Luft und besonders wenn 

 er mit Wasser in Berührung ist, bedeckt sich auch der Stahl leicht 

 mit Eost. Um Gegenstände aus Eisen vor Rost zu schützen über- 

 zieht man sie mit Substanzen, welche die Feuchtigkeit abhalten, 

 z. B. mit Paraffin 13 ), Firniss, Oelfarben, Glasuren (glasartigen 

 Mischungen mit dem gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie das 

 Eisen) oder bedeckt sie mit einer dichten Schichte von Eisen- 

 hammerschlag (den man durch Einwirken von überhitztem Wasser - 

 dampf erhält) oder mit der Schichte eines anderen Metalles. Von 

 letzteren werden zum Ueberziehen von Platten aus Eisen oder 

 Gegenständen aus Stahl — Zinn, Kupfer, Blei, Nickel und and. 

 benutzt. Diese Metalle schützen das Eisen vor dem Eosten, wenn 

 sie dasselbe vollständig überziehen, wenn aber der Ueberzug an 

 irgend einer Stelle schadhaft wird, so bildet sich der Eost an 

 dieser Stelle schneller, als an nicht überzogenem Eisen, da dieses 

 in Bezug auf die genannten Elemente in der galvanischen Eeihe 

 elektropositiv ist und daher Sauerstoff anzieht. Dieser Nachtheil 

 lässt sich nur durch einen Zinküberzug vermeiden, denn in Bezug 

 auf das Zink ist das Eisen elektronegativ, so dass verzinktes 

 Eisen nur schwer rostet und selbst eiserne Kessel bedecken sich 

 beim Kochen von Salzlösung nicht so schnell mit Eost, wenn in 

 dieselben Zinkstücke eingebracht werden 14 ). 



Bei hoher Temperatur oxydirt sich das Eisen zu Hammerschlag, 

 einer Verbindung von Eisenoxydul mit Eisenoxyd Fe 3 4 , und zer- 

 setzt Wasser und Säuren unter Entwickelung von Wasserstoff. 

 Es kann auch Salze und Oxyde anderer Metalle zersetzen, so 

 dass es dieser Eigenschaft wegen in der Technik bei der Gewin- 

 nung von Kupfer, Silber, Blei, Zinn und and. benutzt wird. Aus 



13) Ein Paraffinüberzug schützt besser als andere Substanzen das Eisen vor 

 dem Rosten an der Luft, wie ich dies durch meine in den 60-er Jahren ausgeführten 

 Untersuchungen gezeigt und auch mehrfach mitgetheilt habe. Gegenwärtig wird 

 diese Methode sehr häufig angewandt. 



14) Auf Grund seines schnellen Röstens und seiner Volumzunahme in Gegenwart 

 von Wasser und Ammoniaksalzen lässt sich das Eisen in Form von Pulver zur 

 Herstellung hermetischer Verbindungen zwischen eisernen Wasser- und Dampflei- 

 tungsröhren benutzen. Zu diesem Zwecke werden mit der Masse, die man durch 

 Vermischen von Eisenfeilspänen mit etwas Salmiak (und Schwefel) und Anfeuchten 

 des Gemisches mit Wasser erhält, die Fugen zwischen den zu verbindenden Röhren 

 möglichst dicht ausgefüllt. Nach einiger Zeit, namentlich wenn Wasser oder Dampf 

 durch die Röhren geleitet wird, quillt die Masse auf und bildet einen luftdichten 

 Verschluss. 



